9 



orenadt af blotl ganska små qvanliteler bergart, 

 sönderstöttes mycket fint, li varefter det rostades 

 på en flat skål öfver koleld under ständig omrö- 

 ring. 100—150 gram rostades dervid på en gång, 

 och efter 2 timmar var operationen färdig, d. v. 

 s. det hade bildat sig så mycket molybdensyra, 

 att hela massan syntes vara helt och hållet gul 

 uti hetta samt lätt ville saramanbaka. Efter af- 

 svalning behandlades denna massa uti en täppt 

 flaska med kaustik ammoniak, hvarvid en betyd- 

 lig del af mineralet stadnade olöst tillsammans 

 med andra förorenligheter. Det i ammoniak olösta 

 rostades ånyo samt behandlades på enahanda sätt 

 i flera omgångar. Lösningen af molybdensyra uti 

 ammoniak alliltrerades ifrån det olösta och af- 

 dunstades till en mindre volum, h varefter följande 

 behandlingsmethod vidtogs för att framställa en 

 ren molybdensyra. Lösningen innehåller nemli- 

 gen förutom molybdensyra, äfvenledes små qvan- 

 liteter af lerjord och kopparoxid, samt, hvadsom 

 är oangenämast, fosforsyra. För att befria mo- 

 lybdensjMan ifrån dessa förorenande ämnen, till- 

 sätter man ett öfverskott af kolsyradt kali till 

 lösningen af molybdensyrade ammoniaken och af- 

 dunstar ytterligare. Härvid afskiljes en del ler- 

 jord, som alliltreras. Den genomgående klara 

 lösningen afdunstar man till torrhet och glödgar 

 den starkt uti en platinadegel. Den glödgade mas- 

 san, behandlar man med vatten, hvarvid molyb- 

 densyradt kali, kolsyradt kali och något svafvel- 

 syradt och fosforsyradt kali lösa sig, med lem- 

 ning af lerjord och kopparoxid. Den filtrerade 

 lösningen af kalisalterna afdunstar man ånyo till 

 torrhet; den torra salt massan blandas med dess 

 dubbla vigt svafvel och glödgas derraed antingen 

 uti en postlinsdegel eller uti en glaskolf, hvars 



